7^2 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Nous avons repris cette comparaison en opérant sur des aciers très purs, au 

 creuset, renfermant moins de o, i pour ioo de chacun des éléments : phos- 

 phore, soufre, silicium et manganèse. On a pris comme terme de compa- 

 raison un acier de la même fabrication renfermant o,85 pour ioo. Tous ces 

 aciers ont été recuits et refroidis lentement dans le four : 



Teneur réelle 

 en carbone. Teneur trouvée. 



0,09 0,07 



0,20 0,21 



0,46 0,42 



1 ,20 1 ,22 



Les expériences ont été faites par la méthode rapide, à l'ébullition, 

 décrite dans notre Note précédente. Les écarts observés ne dépassent pas 

 les erreurs expérimentales; ils sont tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. 

 Cette divergence avec les résultats de Deshayes semblent tenir à deux 

 causes : d'une part l'influence du manganèse, que nous indiquons plus loin ; 

 les aciers de Deshayes, non analysés à ce point de vue, devaient avoir des 

 teneurs variables; d'autre part, l'attaque prolongée à <So° donne pour les 

 aciers doux des teintes verdàtres, difficilement comparables à celle des 

 aciers plus durs. Par contre, pour les aciers. très durs, la dissolution du 

 carbone est incomplète. 



Présence du manganèse. — D'après Deshayes, le manganèse ne modifie- 

 rait pas notablement la coloration due au carbone, dans les aciers doux à 

 moins de o,3o pour 100 de carbone; par contre, il augmenterait la teneur 

 apparente en carbone dans les aciers mi-durs. Nous avons au contraire 

 trouvé que dans tous les cas la présence du manganèse abaisse les teneurs 

 apparentes du carbone. Cela était du reste assez vraisemblable a priori, 

 parce que le carbure de manganèse se dissout dans les acides, sans laisser 

 aucun résidu coloré. Mais cette influence du manganèse est assez faible, 

 au moins dans les limites de teneurs usuelles en manganèse des aciers, 

 teneurs qui ne dépassent pas 1 pour 100. En prenant comme type un acier 

 tenant o,5 pour 100 de manganèse, on n'aura jamais un écart de 10 pour 100 

 sur les dosages de carbone, en comparant des métaux recuits et refroidis 

 lentement. 



Présence du nickel. — Le nickel, comme le manganèse, abaisse les teneurs 

 apparentes en carbone, mais il agit bien plus énergiquement. Un acier 

 à 1 pour 100 de nickel et o,4i pour 100 de carbone a donné à l'essai 



